10 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
Cuando so quiere aplioar estucos sobre facha¬ 
das expuestas á la intemperie de las estaciones 
ó en lugares sujetos á la humedad, debe dese¬ 
charse el yeso como poco idóneo para resistir es¬ 
tas causas de destrucción-, entonces se hará uso 
de la fuzolana ,, ó en su defecto de tejos picados; 
y para que este mortero así compuesto forme 
cuerpo con mas prontitud, se le echará creta ó 
cal en polvo. Algunos estuquistas emplean en 
estos casos un mortero compuesto do seis partes 
de cal, tres de arena, dos de cagafierro, una de 
tejos picados y una do tártaro de vino; el todo 
bien molido muchas voces, so emplea para for¬ 
mar el bosquejo, y esto se cubro con estuco pre- 
narado como se ha dicho antes. 
Betún '¿¡ara las decoraciones en relieve. 
Desde el año 1806 se fabrican en Francia di¬ 
versos adornos imitando las mas ricas esculturas 
con una composición plástica, amoldada, com¬ 
puesta principalmente de carbonato de cal, cola 
fuerte y pasta de papel. Se emplea en particu¬ 
lar para las decoraciones de bajo relieve, marcos 
xí orladuras doradas: la misma se ha aplicado ha¬ 
ce algunos años para hacer estatuas. 
Es liceo. 
El estuco es una composición de cal ó de yeso, 
susceptible de cierto pulimento. Para hacer 
buen estuco de cal, se recogerán piedras do esta 
sustancia que sean de la mejor calidad posible, 
lo que se conoce si golpeándolas producen un so¬ 
nido claro y son por otra parte bien blancas. So 
extenderá esta cal en piedra, remojándola desdo 
luego en agua, cuidando de no echar do nuevo 
hasta que la cal comience á humear. So facili¬ 
tará su fusión revolviéndola al paso que so des¬ 
líe. Luego que esté apagada la cal, se amasa y 
se limpia sobre una baldosa de piedra, y después 
se tiene cubierta de arena por cinco o seis meses 
ó mas. Cuanto mas tiempo esta apagada mejor 
es; pero si hay necesidad de emplearla inmedia¬ 
tamente que ha sido apagada, sera preciso ama¬ 
sarla muchas veces, para comunicarle propieda¬ 
des que no puede adquirir sino al cabo de mucho 
típmno V en lugar hximedo. 
Siendo la cal escogida y estando bien prepara¬ 
da solo falta procurarse las materias que son pro- 
piiB,mezclarías una, con otra, y hacer el es u- 
00 . Esta, materias son por lo regular el poleo 
de mármol ó de cualquiera otra p le dra blanca 
y dura. Se mezclan ordinariamente cantidades 
iguales de cal y polvo de már “ ol > !as T ue 
amasan bien sin poner agua. &in embargo,, si 
en lugar de polvo de mármol se toma cualquier 
otro polvo de naturaleza menos árida, se podra 
poner un poco menos de cal. 
Estuco de yeso. 
El estuco que se hace con yeso no resiste á la 
humedad ni á la intemperie del aire; pero em¬ 
pleado en un lugar seco, tiene bajo muchos as¬ 
pectos cualidades ventajosas sobre el estuco do 
cal. La dureza que adquiere, la facilidad do po¬ 
derles dar colores diferentes, el bruñido de quo 
es susceptible, lo ponen en disposición para imi¬ 
tar casi al natural los mármoles mas bellos. 
La bondad de este estuco depende mucho do 
la calidad de la piedra do yeso y del grado de co¬ 
cimiento que se lo da. No será difícil prescribir 
algunas reglas acerca de esto, atendida la natu¬ 
raleza de las piedras de yeso, que no es la misma 
en todos los países. En Paria, donde el yeso os 
escelente, so quebranta la piedra cu pedazos de 
tamaño de uu huevo; so calienta un horno como 
para cocer pan, se moten en el pedazos do pie¬ 
dra y so cierra; pasado algún tiempo so abre y so 
sacan algunas piedras, que so rompen para saber 
si están cocidas al grado conveniente, lo quo se 
conoce por algunos puntos brillantes quo se ven 
en el centro do la piedra, porque la calcinación 
no lia penetrado aun exactamente hasta allí; do 
modo que si la piedra presenta una fractura per¬ 
fectamente blanca en toda su extensión, será una 
prueba do quo el yeso está demasiado cocido, y 
no lo estará bastante, cuando so observen puntos 
brillantes á alguna distancia dei centro. 
Para dar aun al estuco en yeso mas dureza, so 
amasa este último con agua en la que se haya di¬ 
suelto cola fuerte. Hay quien añado cola de 
pescado y también goma arábiga. Es bueno que 
el agua de cola on que so remoja el yeso esté oa¬ 
liento; de lo contrario, la materia se eudurecoria 
demasiado pronto y no se tendria tiempo do dar¬ 
le la forma que se desea. 
Si so quiere quo el estuco imite los mármoles, 
se ponen colores en el agua de cola. 
So extiendo el estuco do yeso del mismo mo¬ 
do que las otras capas, cuando la superficie es de 
una misma igualds,d. 
Luego que la obra está bien seca, se pule en 
una especie de piedra de afilar quo tieno el gra¬ 
no mas fino que la de asperón. La piedra pó¬ 
mez es también propia para esta uso. Con la 
piedra en una mano se frota la capa, y en la otra 
so tieno una esponja embebida en agua, con la 
que se limpia continuamente el lugar que se aca¬ 
ba de frotar, para quitará cada momento las mo¬ 
léculas de yeso que so han despegado puliéndo¬ 
lo. Se moja de tiempo en tiempo la esponja c" 
agua limpia, para quitarla la suciedad que haya 
podido tomar. 
Se contintía el bruñido con «na muñeca de 
lienzo, agua, creta, trípol, ó también con polvo 
de carbón de sauce pulverizado muy uno, cuidan¬ 
do siempre de lavar con 1» esponja, be da el xil- 
¿p fieltro de som- 
timo bruñido con un pedazo ae n 
brero empapado en aceito y polvo.; - P > , 
